38 
ändernden Faktoren berechneten Produkte. Anderenfalls hätte in Betracht ge- 
zogen werden müssen, daß nach Ostwald die Geschwindigkeit der chemischen Vor- 
gänge sich bei der Erhöhung der Temperatur um 10° C. ungefähr verdoppelt. 
Die Tabellen 5 bis 8 lassen immerhin einige allgemeine Tatsachen erkennen. 
Vorzugsweise sind es die dickeren, in sich festeren Platten, welche den von 
innen her wirkenden, verschiebenden und deformierenden Kräften einen größeren 
Widerstand entgegenzusetzen vermögen. Die an ihnen gefundenen Werte sind 
deshalb allein von größerer Bedeutung. Hier erkennt man zunächst, daß die 
Dicke der Platten mit der Einwirkung der Temperatur abnimmt. Es wird 
hiermit die bereits aus anderen Tatsachen ermittelte Gesetzmäßigkeit bestätigt, 
Tabelle 5. Tabelle 6. 
Zeit und Temp. 
sowie Produkt 
aus beiden 
Farbe 
Strich 
Platten- 
dicke 
in mm 
Spez. 
Gewicht 
Index 
Platten- 
dicke 
in mm 
Spez. 
Gewicht 
Index 
— 
klar durchsichtig, 
schwach gelblich 
weißlich 
3,60 
1,0642 
1,517 (?) 
3,56 
1,0615 
1,518 (?) 
3 Std., 128,530 
386 
gelblich bis 
gelb 
gelblich 
3,61 
1,0557 
1,512 (?) 
3,55 
1,0557 
1,502 (?) 
3 Std., 130,11° 
390 
weingelb 
licht 
ochergelb 
3,59 
1,0566 
1,519 (?) 
3,53 
1,0554 
1,489 (?) 
3 Std., 140,33° 
421 
bräunlichgelb 
ochergelb 
3,60 
1,0582 
1,516 (?) 
3,54 
1,0564 
1,510 
3 Std., 149,650 
449 
ocherfarben 
3,59 
1,0575 
1,524 
3,49 
1,0541 
1,529 
3 1 / 6 St.,129,03° 
409 
braun gelb 
mit einem 
Stich ins 
3,56 
1,0567 
1,514 
3,53 
1,0556 
1,533 
3 Std., 150,670 
452 
Grauliche 
3,61 
1,0586 
1,516 (?) 
3,54 
1,0572 
1,499 
3 Std., 181,690 
545 
tiefer 
braungelb 
ocherfarben, ins 
Bräunliche 
spielend, mit 
einem Stich ins 
Grauliche 
3,58 
1,0560 
1,517 (?) 
3,52 
1,0553 
1,506 (?) 
3 Std., 206,58° 
620 
3 Std., 144,99° 
435 
rotbraun 
gelb- bis nuß- 
braun, mit 
graulichem 
Stiche 
3.59 
3.60 
1,0537 
1,0536 
1,513 (?) 
1,519 
3,50 
3,56 
1,0543 
1,0554 
1,505 
1,528 
Schwankungen 
in der Platten- 
dicke in mm 
— 
— 
0,05 
— 
— 
0,07 
— 
— 
daß bei den Oxydationsvorgängen eine Kontraktion des Succinit stattfindet. 
Wo im Gegensätze dazu eine Zunahme des Volumens nachgewiesen werden 
kann 1 ), handelt es sich um die Anfänge der Oxydation, verbunden mit einer 
Lockerung der Substanz. Zuerst wird freilich Sauerstoff vom Succinit gebunden 
und so eine geringe Vermehrung der Masse veranlaßt, bald darauf setzt aber 
die Abscheidung von Kohlendioxyd und Wasserdampf ein, und das Volumen 
wird mehr und mehr verkleinert. Mit der Patinierung erfolgt eine Ab- 
i) Dahms, P. : Mineralog. Unters, über Bernstein. V. Klären des Succinit auf trockenem 
Wege. Diese Schriften. N. F. Bd. 9, Heft 2, 1896, S. 11. 
14 
